8 E. Münster. 



henviser jeg ganske til Plattner. Dog en Bemærkning vil 

 jeg gjøre. Er Arsenmetalperlen meget liden, saa falder det 

 temmeligt vanskeligt med en Klype at bemægtige sig den i 

 den smeltende Borax styrknede Arsenmetalperle for at af- 

 kjøle den i Vand. Man gaar langt sikkrere frem, naar man 

 med nogle Draaber Vand af kjøler umiddelbart paa Kullet. 

 Metalperlen springer da almindeligvis frem af sig selv. 

 Hænder det ikke, eller er ' Metalperlen belagt med Borax, 

 saa befrier man den let i begge Tilfælde derfra ved at koge al 

 Boraxen eller Perlen i en lille Skaal med Vand. Paa denne 

 Maade er det muligt at bestemme en Kobolt - Nikkelgehalt, 

 der ikke er større end 0.1 Procent. 



For rigtigt at bedømme, hvorvidt man ved Benyttelsen 

 af en eller anden Proberingsmethode kan erholde et brug- 

 bart Resultat, er det naturligvis ikke tilstrækkeligt, at man 

 foretager en enkelt Prøve og sammenligner Resultatet af 

 denne med den virkelige Gehalt, om denne kjendes, men 

 det bliver nødvendigt at anstille Rækker af Prøver, jo flere' 

 desto bedre, for tillige at erfare den indbyrdes Overens- 

 stemmelse imellem de ved Proberingen erholdte Gehalter af 

 samme Forbindelse. Jeg har saaledes for Undersøgelsen af 

 Anvendeligheden af Blæserørsprøver for Kobolts og Nikkeis 

 Vedkommende anstillet Prøver af 5 forskjellige Sorter Mag- 

 netkis. Af den første Sort Kis (I) fra Askim, Smaalenene, 

 har jeg blot bestemt den samlede Gehalt af Kobolt og Nik- 

 kel; af de øvrige Kise derimod særskilt baade Kobolt og 

 Nikkel. Af Kis (II), Ringeriget, og Kis (III), Svendal, 

 Smaalenene, begge Sorter næsten fri for Bergart, har jeg 

 ogsaa bestemt Gehalterne paa den vaade Vei. Kis (IV) er 

 en Blanding af 9 Dele af Kis (III) og 1 Del Kvarts. Kis 

 (V) er fra samme Leiested som Kis (III), men indeholder 

 en Del Bergart, især Glimmer. Pulveret af enhver Sort af 



